KUALITAS KAYU KAWUI ( Vernonia arborea ) YANG TUMBUH DI HUTAN GAMBUT
Grace Siska, Lies Indrayanti
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Kampur Faperta UPR, Palangka Raya 73111 Email : gracesiskangindra@gmail.com ; Phone: 081349139435 Email: indayantilies@for.upr.ci.id ; Phone e 081349049191

## ABSTRAK
Kayu kawui adalah salah satu lesser known species yang belum banyak diketahui sifat-sifat kayunya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sifat  fisika  dan  mekanika  kayu kawui. Bahan penelitian dua pohon kawui berdiameter 28,34 cm dan 34,74 cm diambil dari hutan  alam.  Bahan  dipotong  menjadi  tiga  bagian  yaitu  pangkal,  tengah  dan  ujung, pengujian mengikuti standar  DIN.  Penelitian  menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap dengan satu faktor yaitu letak pada batang dengan tiga aras yaitu pangkal-tengah dan ujung, seluruhnya dilakukan tiga ulangan. Hasil penelitian k adar air basah dan kering udara pohon kesatu  lebih  besar  dari  pohon  kedua. Berat  jenis  kering  udara  dan  kering  tanur  keduanya sama besar. Modulus elastis, modulus patah, keteguhan geser sejajar serat, keteguhan tekan sejajar  serat,  keteguhan  pukul pohon  kesatu  lebih  kecil  dari  pohon  kedua. Kekerasan terendah  sampai  tertinggi  adalah  pada  bidang  tangensial,  bidang  radial  dan  bidang transversal.  Perlakuan  arah  aksial  kadar  air  dan  berat  jenis  tidak  berpengaruh  nyata,  uji keteguhan geser sejajar serat, kekerasan bidang tangensial, radial serta keteguhan lengkung statis  berpengaruh  nyata.  Hasil  uji  Beda  Nyata  Jujur  perlakuan  terbaik  untuk  keteguhan geser  sejajar  serat  pada  bagian  tengah,  kekerasan  bidang  radial  pada  pangkal,  kekerasan bidang tangensial dan keteguhan lengkung statis pada bagian ujung. Berat Jenis kayu kawui masuk kelas kuat III, MoE masuk dalam kelas kuat II-IV, MoR dan keteguhan tekan sejajar serat masuk kelas kuat II.  Kayu kawui cocok untuk penggunaan bahan bangunan, plywood, meubel, lantai, dinding, bantalan, kusen-kusen dan kapal.
Kata kunci: Kawui, sifat fisika, sifat mekanika, kelas kuat II dan III.

## PENDAHULUAN
Hutan  gambut  mengandung  lebih dari 2.500 jenis pohon (Noor dan Heyde , 2007). Berdasarkan Laporan Hasil
Penelitian  Sosilawaty et  al. (2018),  pada
Kawasan  Laboratorium  Alam,  Hutan Pendidikan  dan  Penelitian  Hampangen yang merupakan tipe Hutan Gambut
dengan  luas  areal  5.000  ha,    terdapat  80 jenis pohon dari 27
Famili, keanekaragaman  untuk  jenis  tiang  dan pohon  tergolong  tinggi  (H”>3).    Jenis- jenis  yang  ditemukan  sangat  bervariasi baik  dari  jenis  komersil  seperti  meranti, kruing,  ramin,  jelutung  dll,  maupun  dari jenis non komersil.
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 32-42
Kecenderung  pemanfaatan  kayu  yang focus  pada  jenis-jenis  komersil,  secara terus  menerus  mengakibatkan  semakin menurunnya  kuantitas  dari  jenis-jenis tersebut.  bahkan ada beberapa jenis sudah menjadi langka keberadaannya dan dimasukkan ke dalam jenis yang dilindungi,  bahkan  sampai  pada  dilarang untuk  di  eksploitasi.  Permasalahan  ini berimbas  pada  semakin  berkurangnya bahan  baku  untuk  memasok  industri perkayuan.  Mengingat  masih  banyaknya terdapat  jenis  -jenis  yang  masih  belum dikenal  maka  kondisi  ini  dapatSalah  satu alternatif  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut  adalah  memanfaatkan  kayu  dari jenis  non  komersil  atau lesser  known species .
Pemanfaatan  kayu  yang  sesuai untuk  berbagai  penggunaan  memerlukan suatu  ketentuan  yang  berkaitan  dengan sifat  dasar  kayu.  Struktur  kayu,  sifat fisika,  sifat  mekanika  dan  kimia  kayu, merupakan faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar pemilihan dalam penggunaaan kayu dan penentuan kualitas suatu  jenis  kayu  (Vidaurre  at  al,  2018). Pengetahuan  terhadap  mekanika  kayu akan  dapat  menentukan  standart  kualitas kayu (Pometti, 2009). Beberapa penelitian tentang  jenis lesser  known  species yang telah  dilakukan,  salah  satu  yang  telah diteliti  sifat-sifat  dasar  kayunya  adalah kayu Pupu Pelanduk (Siska, 2010).  Kayu Kawui ( Litsea sp. )  adalah salah satu  jenis pohon  non  komersil  yang  ada  di Laboratorium Alam Hampangen. Kayu ini satu  famili  dengan  kayu  Medang  yaitu famili Lauraceae. Berdasarkan daftar kayu di  Kalimantan  Tengah  yang  diterbitkan oleh  Departemen  Kehutanan  Direktorat Jendral Kehutanan, Direktorat Bina Program Kehutanan, tahun 1983,
informasi  kayu  ini  hanya  terbatas  pada nama  daerah.    Hasil  survey  pendahuluan
bersama  seorang  pengenal  pohon,  Kawui cukup  banyak  ditemukan  di  hutan tersebut. Katagori cukup banyak disimpulkan  karena  dalam  radius  50m pohon ini ditemukan lebih dari 10 pohon. Katagori ini cukup banyak ini juga apabila dibandingkan  dengan  jenis  komersil seperti  jelutung  di  hutan  alam  yang berjumlah rata-rata 8 pohon/ha (Indrayanti et  al.,  2019).  Oleh  karena  itu  dirasa penting dilakukan penelitian tentang kayu Kawui untuk melengkapi informasi tentang sifat-sifat dasar kayu.
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan  potensi  kayu  non  komersil untuk  ketersediaan  bahan  baku  industri pengolahan  kayu.  Tujuan  lainnya  untuk mengetahui  sifat-sifat  dasar  kayu  Kawui. Informasi ini nantinya akan berguna untuk pemanfaatan  lebih  lanjut  terhadap  kayu tersebut.

## METODE PENELITIAN
Waktu penelitian dilaksanakan selama empat bulan dari 9 September–9
Desember 2019. Tempat penelitian dilaksanakan  di  Laboratorium  Fisika  dan Mekanika  Kayu,  Fakultas  Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda. Bahan  yang  digunakan  adalah  dua pohon  Kawui  dengan  diameter  34,  74  cm dan  28,34cm,  jarak  antar  pohon  pertama dan  kedua  ±100m.    Pohon  pertama  posisi geografis 10 5’ 44” LS dan 113 0 45’ 34” BB.  Pohon  kedua  posisi  geografis  1’  52’ 51”  LS  dan  1130  30  ‘23”  BB.  Kriteria pohon  yang  dipilih  tumbuh  lurus  atau tegak,  pohon  terlihat  sehat  dan  tidak terdapat  tanda-tanda  kerusakan  secara fisik.
Alat yang digunakan berupa alumunium foil, desikator, plastic; timbangan,  gergaji  rantai,  kaliper,  gergaji pita  dan  gergaji  bundar,  mesin  serut,
No  Parameter yg diuji Ukuran sampel (cm) Rumus yg digunakan Keterangan 1. Kadar Air Basah 2x2x2 µ B x 100% Wb = berat kayu maksimum (g) Wo = berat kayu kering tanur (g) 2. Kadar Air Kering Udara 2x2x2 µ N = x 100% µ N = Kadar air kayu (%) M u = Berat normal (g)
M o = Berat kering tanur (g). 3. BJ /Kerapatan kering udara 2x2x2 ρ n ρ n = BJ kayu kering udara (g/cm 3 ) M n = masa kayu kering
udara (g) V n = volume kayu kering udara (cm 3 ) 4. BJ /Kerapatan kering tanur Ρ o ρ o = BJ kayu kering tanur (g/cm 3 )
M 0 = masa kayu kering tanur
(g) V 0 = volume kayu kering tanur (cm 3 ) 5. Keteguhan Lentur (MOE) 2 x 2 x 36 MoE=Keteguhanlentur (N/mm 2 ) L= Jarak penyangga (mm) ∆F=  Beban  sampai  batas proporsional (N) a= Tebal kayu (mm) b= Lebar kayu (mm) ∆f=Defleksi pada batas proporsional (mm)
amplas,  spidol,  meteran,  dan  kakulator. Alat  lainnya  adalah  yang  berhubungan dengan  pengujian,  masing-masing  sifat dasar kayu antara lain adalah alat uji sifat mekanika kayu universal mechine testing.
Penelitian  menggunakan  Rancangan Acak  Lengkap,  dengan  3  perlakuan  yaitu pangkal,  tengah  dan  ujung,  seluruhnya dilakukan  3  kali  ulangan.  Data  penelitian dianalis dengan sidik ragam, jika berpengaruh  nyata  maka  dilakukan  uji lanjut Beda Nyata Jujur.
Pembagian batang dan pembuatan sampel sesuai  dengan  prosedur  dan  rancangan penelitian yang telah ditetapkan.
Pengujian  sifat  fisika  dan  mekanika menurut standar DIN (52183-52185).

## Cara Pengujian Sifat Fisika dan Mekanika
Pengujian  sifat  fisika  dan  mekanika kayu  mengikuti  standart  DIN.    Parameter yang diuji, ukuran sampel dan rumus yang digunakan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Parameter yang di Uji, Ukuran Sampel dan Rumus yang digunakan untuk Pengujian Sifat Fisika dan Mekanika Kayu
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643
Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 32-42
7. Keteguhan tekan sejajar serat 2x2x6 ) P c = keteguhan tekan sejajar serat (N/mm 2 )
F max = gaya (N)
A  = luas penampang (a=lebar x b=tebal)  (mm 2 ) 8. Keteguhan geser sejajar serat 5x5x5 ) σ c = keteguhan geser sejajar serat (N/mm 2 ) F max = beban maksimum (N) A = luas penampang (mm 2 ) 9. Keteguhan pukul 2x2x28 ) W = keteguhan pukul (J/mm 2 ) F  = besarnya tenaga pukul maksimum (J) A  = luas penampang lintang (mm 2 ) 10.  Kekerasan 5x5x10 ) Hj=Kekerasan kayu (N/mm 2 ) F= Beban sampel setengah bola masuk ke dalam kayu (N) A=Luas  penampang  setengah bola (1 cm 2 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sifat Fisika Kayu
Nilai  rata-rata  kadar  air  kering  angin dua pohon kawui dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan hasil analisis ragam disajikan  pada  Tabel  3.  Hasil  pengujian sifat  fisika  kayu  kawui  ini  di  bandingkan dengan kayu pupu pelanduk.
Kadar air basah menunjukkan bahwa kondisi  sel  kayu  jenuh  dengan  air  baik pada dinding sel maupun rongga sel. Nilai kadar  air  basah  ini  penting  diketahui karena  berhubungan  dengan  pengangku tan,  artinya  menentukan  besaran  biaya yang  akan  diperlukan.  Selain  itu  kayu yang  mempunyai  kadar  air  yang  tinggi atau  dengan  kadar  air  >20%  mempunyai kecendrungan yang tinggi
pula  untuk  terkena  serangan  jamur (Hakim, 2008). Nilai kadar air basah kayu Kawui ini bila dibandingkan dengan kayu Pupu  Pelanduk  lebih  rendah,  tetapi  untuk kadar  air  kering  udara  kayu  Kawui  lebih tinggi dibandingkan kayu Pupu Pelanduk Kadar  air  kering  udara  baik  pada pohon  kesatu  maupun  pohon  kedua mempunyai  kecendrungan  yang  sama yaitu  menurun  dari  pangkal  ke  ujung. Nilai  rata-rata  kadar  air  kering  udara pohon  kesatu  lebih  besar  dari  pohon kedua.  Namun  nilai  kadar  air  keduanya masih lebih tinggi  dibandingkan kadar air udara kayu Pupu Peladuk. Kadar air udara sepotong  kayu  tercapai  apabila  air  pada dinding  sel  semakin  berkurang  sampai tercapai keseimbangan dengan kelembaban  lingkungan  di  sekitarnya.
Sample pohon Bag dlm batang Parameter Sifat Fisika yang diuji KA Basah (%) KA Udara (%) BJ Udara (g/cm3) BJ K.Tanur (g/cm3) Pohon satu P 65.67 13.21 0.51 0.48 T 68.96 13.26 0.52 0.49 U 69.9 12.97 0.55 0.52 Rerata 68.18 13.15 0.53 0.50 Pohon dua P 52.84 13.18 0.54 0.51 T 46.09 13.07 0.52 0.48 U 48.34 12.72 0.54 0.51 Rerata 49,09 12.99 0.53 0.50 Pupu Pelanduk Rerata 52,73 12,03 0,81 0,78 Keterangan: Sumber Nilai Rerata Kayu Pupu Pelanduk (Siska, 2010).
Keadaan ini disebabkan oleh sifat higroskopis  yaitu  kayu  dapat  menyerap dan  melepaskan  air  akibat  perubahan kelembaban  dan  suhu  lingkungannya (Haygreen  dan  Bowyer,  1996).  Kondisi kadar  air  kering  udara  ini  penting  bagi sepotong  kayu  apabila  mau  digunakan sebagai  bahan  untuk  produk  tertentu. Karena    pada   kondisi  ini     kayu  selain
menjadi lebih mudah dalam pengerjaannya, juga kayu cenderung stabil atau tidak akan beresiko terjadi penyusutan  kayu.    Perlakuan  perbedaan posisi  dalam  batang  meskipun  berbeda secara  angka  namun  berdasarkan  analisis ragam bahwa baik kadar air basah maupun kadar air kering udara tidak menunjukkan pengaruh yang nyata.
Pohon Pengujian SK D B JK KT F. hitung F.Tabel Sample 5% 1% Pohon 1 KA Basah Gala t 6 224.112 37.35 4 0.396 tn 5.14 3 10.925 KA K.udara 0.159 0.027  2.81  tn BJ Udara 0.005 0.001  2.248  tn BJ.KT 0.005 0.001  2.225 tn Pohon 2 KA Basah Gala t 6 156.469 26.07 8  1.360 tn 5.14 3 10.925 KA K.udara 0.26 0.043  3.973 tn BJ Udara 0.037 0.006  0.122 tn BJ. KT 0.034 0.006  0.133 tn
Kterangan: KA: Kadar Air; BJ: Berat Jenis; KT: Kering Tanur
Tabel 2. Nilai Rata-Rata Kadar Air Basah dan Kadar Air Kering udara, BJ Kering Udara dan BJ Kering Tanur dua poho Kayu Kawui
Tabel 3. Analisis Sidik Ragam Kadar Air Basah dan Kadar Air Kering udara, BJ Kering Udara dan BJ Kering Tanur dua pohon Kayu Kawui
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 32-42
Nilainya  keseluruhan  berat  jenis antara  pohon  kesatu  dan  kedua  sama besar.  Nilai berat jenis kayu berhubungan erat dengan kekuatan dan kekerasan kayu. Nilai berat jenis kering udara kayu Kawui 0,53,  nilai  ini  lebih  rendah  dibandingkan dengan  kayu  Pupu  Pelanduk  dengan  nilai rata-rata  0,  81.  Tetapi  masuk  dalam kisaran  berat  jenis  Kayu  Medang  antara 0,40 -0,80  (Martawijaya et al, 2005 ) dan hasil penelitian Pramana (2014) pada kayu famili yang sama yaitu Lauraceae dengan kisaran  BJ  0,54-0,69.  Sementara  untuk berat  jenis  kering  tanur  kedua  pohon Kawui  mempunyai  nilai  yang  sama  yaitu 0,  50.  Nilai  berat  jenis  kering  tanur keduanya lebih rendah dibandingkan berat jenis  kering  tanur  Pupu  peladuk  yaitu 0,78.  berat  jenis  ditentukan  oleh  besar kecilnya  sel  dan  ketebalan  dinding  sel, pembentukannya  dipengaruhi  beberapa faktor  yang  saling  terkait  seperti  kualitas tempat  tumbuh,  kesuburan  tanah,  laju pertumbuhan  dan provenance (Zobel dan Buijtenen,  1989).  Menurut  Ramage  et  al. (2017)  mengatakan  bahwa  pohon  yang laju pertumbuhannya tinggi akan menghasilkan  kerapatan  kayu  atau  berat jenis  yang  rendah.  Berat  jenis  atau kerapatan  kayu  berhubungan  erat  dengan penyerapan  air,  seperti  hasil  penelitian Shivaro et al. (2018) pada kerapatan kayu yang  tinggi,  penyerapan  air  cenderung rendah.  Faktor-faktor  tersebut  menyebab kan terdapat perbedaan atau variasi   berat jenis  baik  antar  jenis  kayu,  dalam  satu jenis  dan  dalam  bagian  batang  pada kedudukan  arah  radial  maupun  arah aksial.  Perlakuan  perbedaan  posisi  dalam batang  meskipun  berbeda  secara  angka namun  berdasarkan  analisis  ragam  seperti yang  ditunjukkan  pada  Tabel.  3  bahwa baik berat jenis kering udara maupun berat jenis  kering  tanur  tidak  menunjukkan pengaruh  yang  nyata.  Menurut  pendapat
lainnya  Brown  et  al,  (1952)  mengatakan bahwa berat jenis bervariasi pada sepanjang batang, sangat tidak teratur dan tidak  mungkin  mendapatkan  korelasi antara BJ dengan ketinggian pohon.

## Sifat Mekanika Kayu
Salah  satu  sifat  mekanika  yang penting  diketahui  untuk  menentukan standart  kualitas  kayu  adalah  keteguhan lengkung statis.  Nilai rata-rata keteguhan lengkung  statis,  analisis  ragam  dan  uji beda  rata-rata  dua  pohon  kawui  berturut turut  dapat  dilihat  pada  Tabel  4,  Tabel  5 dan Tabel 6.
Hasil  penelitian  sifat  mekanik  kedua pohon kayu Kawui untuk keteguhan geser sejajar  serat  mempunyai  nilai  rata-rata antara  8,89  –  11,  48  N/mm 2. .  Nilai  ini menurut  standart  SNI  01-0608-89  masuk kassifikasi  kleas  1-II.  Keguhan  geser  ini menunjukkan  kemampuan  kayu  apabila digunakan  sebagai  bahan  bangunan  yang berhubungan  dengan  sambungan  antar unsur-unsur  struktural  (Haygreen  dan Bowyer,  1989).  Sifat  mekanika  lainnya yaitu  keteguhan  tekan  sejajar  serat  untuk kedua  pohon  kayu  Kawui  berkisar  antara 44-49  N/mm 2 ,  nilai  ini  juga  termasuk dalam  kelas  kuat  II  (Oey  Djoen  Seng 1990). Sifat ini diperlukan untuk menetapkan kayu digunakan sebagai tiang pendek,  karena  mampu  menahan  beban arah  aksial.    (Kollman  and  Cote,  1968). Keteguhan  pukul  hasil  penelitian  kedua pohon  Kawui  berkisai  antara  0,7-0,8 N/mm 2 . Sifat ini menentukan kemampuan kayu  terhadap  pukulan  yang  mendadak. Menurut  Scharai-Rad  (1985)  mengatakan bahwa  keteguhan  pukul  dipengaruhi  oleh kekerasan,  kekakuan  dan  ke”liat’”an. Menurut  Mardikanto  (1979),  mengatakan bahwa  kekuatan  pukul  bisa  disebut  kayu ulet yaitu kayu sulit untuk pecah dan tetap tahan  walaupun  diberi  beban  maksimum,
bahkan  kayu  masih  tidak  terpisah  satu dengan yang lainnya walaupun mengalami kerusakan akibat pemberian beban.
Nilai  uji  kekerasan  kedua  pohon Kawui  terendah  29,  48  N/mm 2 pada bidang  tangensial  dan  yang  tertinggi sebesar  48,  71  N/mm 2 terdapat  pada bidang  transversal.  Sel  pada  pohon posisinya  adalah  searah  sumbu  pohon. Bidang  tangensial  kekuatannya  terendah karena penekanan ke arah tegak lurus sel, sedangkan  bidang  radial  meskipun  juga tegak lurus sel tetapi dibantu kekuatannya karena  ada  sel  jari-jari,  sedangkan  pada bidang  transversal  mempunyai  kekuatan tertinggi disebabkan tekanan searah serat. Berdasarkan hasil pengujian keteguhan  lengkung  statis  kayu  Kawui didapatkan nilai MoE kedua pohon Kawui berkisar antara 8842, 00- 12078,00N/mm 2 ,  sedangkan  nilai  MoR berkisar antara 89,00-109,67N/mm 2 termasuk  dalam  kelas  kuat  II-IV.  Oleh karena  itu  kayu  Kawui  cocok  untuk penggunaan  bahan  bangunan,  plywood, meubel,  lantai,  dinding,  bantalan,  kusen- kusen  dan  kapal.  Sesuai  dengan  standart SNI  01-0608-89  tentang  persyaratan kekuatan  mekanik  kayu  untuk  meubel harus  memiliki  kekuatan  lengkung  statis minimal  kelas  III,  karena  umummnya meubel tidak memerlukan kekuatan beban yang  tinggi.  Hasil  Keseluruhan  pengujian sifat mekanika kayu Kawui jika dibandingkan dengan kayu Pupu Pelanduk nilainya  lebih  rendah.  Perbedaan  yang yang  terjadi  antara  35-40  %  lebih  tinggi kayu  Pupu  Pelanduk  MoR,  sedangkan untuk  Moe  kayu  Pupu  Pelanduk  lebih tinggi  14  %.  Kekuatan  kayu  sangat  besar dipengaruhi oleh berat jenis kayu, keadaan ini  sesuai  dengan  perbedaan  berat  jenis kayu  keduanya,  dimana  berat  jenis  kayu Pupu  Pelanduk  baik  pada  kondisi  kering angin  maupun  pada  kering  tanur  juga
lebih  tinggi  35%.  Disamping  itu  sifat mekanika  kayu  juga  dipengaruhi  oleh keadaan  air  dalam  kayu,  karena  kayu bersifat  desorpsi  terhadap  air  terutama apabila  kayu  berada  pada  lingkungan dengan  kelembaban  yang  tinggi. Sifat mekanis  kayu  bervariasi  berdasarkan kondisi  di  mana  proses  desorpsi  dimulai. Ini  merupakan  karakter  yang  penting  dari hubungan  antara  kondisi  pengeringan  dan sifat mekanik kayu ( Ishimaru et al., 2001). Selanjutnya  untuk  melihat  pengaruh perlakuan  yaitu  posisi  pada  batang dilakukan  analisis  ragam  yang  disajikan pada Tabel 6.
Hasil  analisis  ragam  menunjukkan bahwa  pengaruh  perlakuan  terhadap  sifat mekanika  pada  pohon  satu  terdapat  pada keteguhan  geser  sejajar  serat,  kekerasan bidang tangensial, kekerasan bidang radial dan  kekerasan  bidang  transversal.  Pada pohon  dua  terdapat  pada  sifat  mekanika yaitu  kekerasan  pada  bidang  radial  dan bidang tangensiall, MoE dan MoR.  Untuk melihat perlakuan yang terbaik selanjutnya  dilakukan  uji  Beda  Nyata Jujur, yang disajikan pada Berdasarkan  hasil  uji  beda  rata-rata keteguhan  geser  sejajar  serat  bagian tengah  dan  ujung  tidak  berbeda  nyata tetapi  keduanya  berbeda  dengan  ujung. Secara  numerik  maka  bisa  disimpulkan bahwa  keteguhan  geser  sejajar  serat  yang terbaik  pada  bagian  tengah  dan  ujung. Sebaliknya  terjadi  pada  uji  kekerasan bidang  tangensial  menunjukkan  bahwa bagian  pangkal  dan  tengah  tidak  berbeda nyata  namun  keduanya  berbeda  dengan bagian ujung, kalau dilihat secara numerik maka  disimpulkan  bahwa  bagian  ujung mempunyai  kekerasan  bidang  tangensial yang  terbaik.  Selanjutnya  untuk  uji kekerasan  bidang  radial  masing  masing ketiga  bidang  berbeda  nyata,  namun secara  numerik  kekersan  tertinggi  pada
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 32-42
pangkal.  Keteguhan  lengkung  statis  pada pohon  satu  hasil  uji  lanjut  menunjukkan tidak terdapat perbedaan, meskipun sebelumnya  dari  hasil  analisis  variasi berpengaruh  nyata,  hal  ini  berarti  secara statistic  ketiga  bagian  batang  tersebut tidak  ada  perbedaan.  Sebaliknya  terjadi pada keteguhan lengkung statis pohon dua masing  –masing  ketiga  bagian  batang berbeda  nyata.  Secara  numerik  dapat dilihat  bahwa  keteguhan  lengkung  statis tertinggi pada bagian ujung.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  nilai  rata-rata  Berat Jenis kayu Kawui masuk dalam kelas kuat III  masuk  dalam  klassifikasi  sedang, sedangkan  untuk  sifat  mekanika  untuk MoE  masuk  dalam  kelas  kuat  II-IV, sedangkan  MoR  masuk  dalam  kelas  kuat II. Kekuatan kayu Kawui dengan klassifikasi tersebut cocok untuk penggunaan  kayu  konstruksi,  plywood, meubel,  lantai,  dinding,  bantalan,  kusen- kusen dan kapal.

## Saran
Sebagai lesser  known  species kayu Kawui  prospektif  dan  potensial  untuk digunakan sebagai bahan alternatif pengganti  kayu  komersil.  Namun  perlu penelitian lebih lanjut terhadap sifat dasar kayu  seperti  sifat  kimia  kayu,  sistem silvikultur  dan  analisis  kelayakan  usaha produksi  berbahan  baku  kayu  Kawui sehingga  diperoleh  data  yang  lebih  detail dan  menyeluruh.    Selain  itu  dapat  juga  di lakukan  penelitian  penggunaan  kayu Kawui sebagai biopelet dan papan tiruan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih diucapkan kepada Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat  Universitas  Palangka Raya  yang  telah  memberikan  kesempatan untuk  melakukan  penelitian  ini  melalui Dana  DIPA  PNPB  tahun  2018 . Nomor 042.01.2.400956/2019  tanggal  20  Juni 2019,  Sesuai  dengan  kontrak  Penelitian No:  741/UN24.13/PL/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Langi  A.,  Fabiola  B.  Saroinsong  & Wawan  Nurmawan  (2012)  Kondisi Biofisik  Gunung  Tumpa  Sebagai Taman  Hutan  Raya  (TAHURA) Biophysics  Condition  of  Mount Tumpa  as  Great  Forest  Garden (Tahura). https://ejournal.unsrat.ac.id/
Ardyanto  R.D.,  Slamet  Santoso,  Siti
Samiyarsih (2014). Kemampuan Tanaman Glodokan Polyalthia longifolia  Sonn.  Sebagai  Peneduh Jalan  Dalam  Mengakumulasi  Pb Udara Berdasarkan Respon Anatomis  Daun  Di  Puwekorto.
Jurnal Scripta Biologica 1 (1).
Butterfield,  B.G.  and  B.A.  Meylan.  1980.
Three dimensional Struktur of Wood An Ultrastructural Appoarch. Second  Edition .  Chapman  and  Hall. London. New York. 106 h.
Chowdhury,  M.  Q.,  Ishiguri,  F.,  Hiraiwa, T.,  Takashima,  Y.,  Iizuka,  K., Yokota, S., & Yoshizawa, N. (2013). Anatomical  property  variation  in Acacia  auriculiformis  growing  in Bangladesh. International Wood Products Journal , 4 (2), 75-80.
Denne, M. P., & Hale, M. D. (1999). Cell wall  and  lumen  percentages  in relation to wood density of Nothofagus nervosa. Iawa Journal , 20 (1), 23-36.
Departemen Kehutanan Direktorat Jendral
Kehutanan, Direktorat Bina Program
Kehutanan.1983. Jenis-Jenis  Pohon Di susun Berdasarkan Nama Daerah  dan Nama Botani.  Buku 19 . Kalimantan Tengah.
Dumanauw,  J.F.  2001.  Mengenal  Kayu.
Gramedia, Jakarta. 80 h.
Haygreen,  J.G.  dan  J.L.  Bowyer.  1989. Hasil Hutan dan  Ilmu Kayu. Gadjah Mada  University  Press,  Yogyakarta.
736 h.
Heyne,  K.  1987.  Tumbuhan  Berguna
Indonesia.  Jilid  II.  Badan  Litbang Kehutanan Jakarta.
Hidayat, S. 2015. Komposisi Dan Struktur Tegakan  Penghasil  Kayu  Bahan Bangunan Di Hutan Lindung Tanjung Tiga, Muara Enim, Sumatera  Selatan.  Jurnal  Manusia Dan  Lingkungan,  Vol.  22,  No.2:
194-200. https://journal.ugm.ac.idPandit, I.K.N  dan  D.  Kurniawan.  2008.
Struktur  Kayu.  Sifat  Kayu  Sebagai Bahan  Baku  dan  Ciri  Diagnostik Kayu Perdagangan Indonesia. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian.  Bogor. 123 h. Indrayanti,  L.,  Maria  Rotinsulu,  J., Yanarita,  Y.,  &  Sosilawaty,  S.
(2019). Peat swamp forest;
Management  and  development  of indigenous species to support economic  local  people  at  periphery foret  (case  study;  Central  Borneo, Indonesia). Journal  of  Ecological
Engineering , 20 (4), 76–83. https://doi.org/10.12911/22998993/1 02791
Ishimaru, Y., Arai, K., Mizutani, M. et al. Physical and mechanical properties of wood after moisture conditioning. J Wood Sci 47 , 185–
191 (2001) doi: 10.1007/BF01171220. Mansyurdin, Et Al. Studi Lingkar Tumbuh  Pohon  Di  Kawasan  Hutan Taman  Nasional  Siberut  Kepulauan Mentawai. Metamorfosa:  Journal  of Biological Sciences, [S.l.], v. 3, n. 1, p.  8-14,  mar.  2016.  ISSN  2302- 5697. Available at:
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/metamor fosa/article/view/19331>. Date accessed: 07 dec. 2019. Doi: https://doi.org/10.24843/metam orfosa.2016.v03.i01.p02
Martawijaya,  Kartasudjana,  I.,  Mandang, I., Parawira, S.A dan Kadir, K. 1981.
Atlas  kayu  Indonesia .  Jilid  I.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.  Departemen  Kehutanan Republik Indonesia, Bogor
Noor,  Y.R. dan  J.  Heyde.  2007. Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat  di  Indonesia.  Proyek Climate Change, Forests and Peatlands  in  Indonesia.  Wetlands International – Indonesia
Programme  dan  Wildlife  Habitat
Canada. Bogor
Ohshima,  J.,  Adachi,  K.,  Yokota,  S., Yoshizawa,  N.,  &  Ona,  T.  (2004). Within-tree  variation  of  vessel morphology  and  frequency  and representative  heights  for  estimating the  whole-tree  values  in  Eucalyptus camaldulensis  and  E.  globulus. In Improvement  of  Forest  Resources for  Recyclable  Forest  Products (pp. 83-88). Springer, Tokyo.
Ona,  T.,  Sonoda,  T.,  Ito,  K.,  Shibata,  M.,
Tamai,  Y.,  Kojima,  Y.,  ...  & Yoshizawa,  N.  (2001).  Investigation
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XV No.1, Juni 2020.  Hal. 32-42
of  relationships  between  cell  and pulp  properties  in  Eucalyptus  by examination  of  within-tree  property variations. Wood Science and
Technology , 35 (3), 229-243.
Panshin,  A.J  dan  C.  de  Zeeuw.  1980. Textbook  of  Wood  Technology
Structure,  Identification,  Uses  and Properties of the Commercial Woods  of  the  United  States  and Canada. McGraw-Hill Book Company Inc., New York. Pometti,  C.L.;  Pizzo,  B.;  Brunetti,  M.; Macchioni, N.; Ewens, M.; Saidman, B.O."Argentinean native wood species:  Physical  and  mechanical characterization  of  some  Prosopis species and Acacia
aroma
(Leguminosae;
Mimosoideae)" (2009)  Bioresource
Technology. 100(6):1999-2004
Ramage,  M., Burridge,  H., Busse-Wicher, M., Fereday, G., Reynolds, T., Shah, D., Wu,  G.,  et  al. (2017). The  wood from  the  trees:  The  use  of  timber  in construction. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68 (Part 1), 333- 359. https://doi.org/10.1016/j.rser.20 16.09.107 Seng.OD.  1990.  Berat  Jenis  dari  Jenis- Jenis Kayu Indonesia Dan Pengertian  Beratnya  Kayu  Untuk Keperluan  Praktek.  Pengumuman Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hasil  Hutan  Nomor  13.  Bogor.  341 h. Supraptono,  B.  2008.  Teknologi  Industri Pengolahan Kayu. Fakultas Kehutanan  Jurusan  Teknologi  hasil Hutan  Universitas  Mulawarman, Samarinda
Siska, G., Supraptono, B., & Budiarso, E. (2012).  Variasi  struktur  anatomi, fisika,  dan  mekanika  kayu  pupu
pelanduk  (Neoscorthechinia  kingie Hook.  F.)  (Pax  Hoffm.)  family euphorbiaceae dari Kalimantan
Tengah. Jurnal  Kehutanan  Tropika Humida , 3 , 118-126.
Srivaro, S., Rattanarat, J. & Noothong, P. Comparison of the anatomical characteristics and physical and mechanical properties of oil palm and bamboo trunks. J Wood Sci 64 , 186–192 (2018) doi:
10.1007/s10086-017-1687-3 Soenardi,  1978.  Sifat-Sifat  Mekanika Kayu.  Yayasan  Pembina  Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 36 h Supraptono,  B.  1992.    Mekanika  Kayu. Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi  Hasil  Hutan  Universitas Mulawarman.  Samarinda.  76  h Shukla  SR  &  Kamdem  DP.  2010.
Dimensional stability of nine tropical  hardwoods  from  Cameroon. Journal of Tropical Forest Science 22(4). https://link.springer.com . Tsoumis,  G.  1969.  Woods  as  Raw Material, Sources, Structure Chemical Composition, Growth, Degradition and Identification. Pergamon  Press  Oxford  London Wowor MM, Martina Vidaurre, Graziela Baptista, Vital,
Benedito  Rocha,  Oliveira,  Angélica de Cássia, Oliveira, José Tarcísio da Silva,  Moulin,  Jordão  Cabral,  Silva, João  Gabriel  Missia  da,  &  Soranso, Denise  Ransolin.  (2018).  Physical and Mechanical Properties of Juvenile Schizolobium Amazonicum Wood. Revista Árvore , 42 (1), E420101. Epub March 29, 2018. https://dx.doi.org/10.1590/180 6-90882018000100001
Widyastuti  S.M.,  Harjono.  I  Riastiwi. 2013.  Toleransi  Tanaman  Peneduh
Polyalthia Longifolia dan Pterocarpus Indicus Terhadap Ganoderma SP. Jurnal hama Penyakit  Tumbuhan  Tropika.  HPT Tropika.  ISSN  1411-7525  Vol.  13, No. 1: 19 – 23. https://jhpttropika.fp.unila.ac.id Yilmaz Aydin,  T., & Ozveren, A. (2019). Effects  of  moisture  content  on elastic constants
of fir
wood. European  journal  of  wood and  wood  products,  77 ,  63-70. doi: 10.1007/s00107-018-1363-3 Zobel,  B.J.,  dan  Van  Buijtnenen,  J.P. 1989. Wood variation: its cause and control . Springer-Verlag. Berlin
Heidelberg  New  York  London  Paris Tokyo.